186 — 



le miscele a 30, 50, 70 Vo mol., la curva di ratfreddamento venne determi- 

 nata fino a 200°; anche in questo sistema non si notò alcuna variazione ter- 

 mica, air infuori delle accennate. 



1100 



1000 



1100 



1000 



900 



800 



- 700 



30 40 50 60 

 Voraol. K4P2O7 



FiG. 2: KCl - KiP^O, 



3). KCl — K3 PO4 



La distanza fra i due punti di fusione dei due sali, e sopra tutto la 

 volatilità del cloruro potassico, non ha permesso di fare lo studio completo 

 per questa coppia di sali. 



Le miscele da 0 a 50 Vo i^^ol. K3 PO4 vennero studiate fondendole al 

 solito in crogiuolo di platino. La curva di cristallizzazione primaria scende 

 dapprima fino a 15 Vo iiiol- K3PO4, cui corrisponde una temperatura minima 

 di cristallizzazione di 720° ; poi risale e a 50 Vo mol. l' inizio di cristal- 

 lizzazione, è 970°. Queste miscele mostrano un arresto eutettico a circa 720°. 



Nel riscaldamento, però, una parte di cloruro volatilizza, così che le mi- 

 scele, anche per questa coppia, sono, alla solidificazione, più ricche in fosfato 

 che non quelle da cui si era partiti: queste differenze non influiscono sul 

 risultato finale. 



Per le miscele contenenti piìl del 50 Vo ^oì. non fu possibile di raggiun- 

 gere la fusione, a causa delle temperature elevate cui questa avviene e delle 

 forti perdite in cloruro che si hanno scaldando la massa in crogiuolo aperto. 

 D'altra parte, non fu possibile di fondere le miscele in provetta di porcellana, 

 in cui le perdite di cloruro sarebbero state molto minori, perchè il fosfato 

 reagisce in parte con la porcellana, come risultò anche dalle temperature 

 troppo basse osservate in qualche esperienza eseguita. 



